man da sdker metoder, som liasti^ast lamna ett rent pre- 
j)arat pa lattaste oeli beqvamaste sattet. 
Var svenska farmako})e fdreskrilVer att Kitras Argen- 
ticiis skall beredas af argcntimi ])iirunq och detta i sin 
ordning af vanligt silfver, genoni framstallning af cblor- 
silfver ocli deltas reducering med kolsyradt kali. — Da 
man laborerar i sniatt ar mot denna metod ingen an- 
markning att gdra, men laborerar man ater i stor skala, 
ar den belt ocli ballet opraktisk. Det cblorsilfver jag ef- 
ter t. ex. 15 U silfver erballer, fordrar manader for sin 
uttvattningj bvarjemte mer eller mindre fbrlust alltid genom 
spinning eger rum. Jag bar derfore ej begagnat detta 
siltt att frambringa rent silfver till lapis-beredning, iitan 
anvander belt eiikelt s. k. bergbnt silfver, bvilket bailer 
omkring youou kop})ar; detta sonderbackas med en mej- 
sel i mindre bitar; men om jag nii upj)lbser detta silfver 
sa far jag ett pnei)arat, som jemte koppar halier icke obe- 
tydligt salpetersyrad jernoxid, som under smaltningen re- 
duceras till jernoxid, bvilken synbart oreiiar preparatet; 
det ilr derfbr som jag banned vill fasta deras iipi)mark- 
sambet pa detta forballande, bvilka i likbet med mig mbj- 
ligeii fbrbisett jernoxidens uppkomst. — Jernet kommer 
nemligen dels af mejseln dels af stiidet bvarpa silfret sbn- 
derslas — for att nii ej fa detta jern i preparatet, dige- 
reras det sbnderlmggna silfret uti en i)orslinsskal med ut- 
spildd svafvelsyra, da en tydiig vatgasutveckling eger rum; 
sedermera borstas bitarna med en styf borste, tvilttas med 
destill, vatten, bvarefter silfret upplbses ocb afdunstas till 
krystallisation; moderluten, som bailer koppar upplbst fran- 
skiljes oeb vid smaltning af detta salunda frambragta silf- 
^'ersalt fas lapis i enligbet med det prof, som jag bar aran 
bar fdrevisa. 
